## Permeabilitas Tanah Lanau Sebagai Temporary Landfill Cover yang Distabilisasi dengan Bakteri dan Larutan Sementasi
A. Rahmadi 1 , A. M. Indriani 2* , G. Utomo 3
1,2*,3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia
Email : 1 197011423@uniba-bpn.ac.id , 2* andi.marini@uniba-bpn.ac.id , 3 gunaedy@uniba-bpn.ac.id .

## A R T I C L E   I N F O

## A B S T R A C T
Article history : Artikel masuk   : 28 – 08 – 2023 Artikel revisi     : 05 – 09 – 2023
Artikel diterima   : 29 – 12 – 2023
In the development of waste management, piles of rubbish can produce liquid waste called leachate. Leachate from landfills can  affect  human  health  and  pollute  the  environment  and aquatic  biota  because  leachate  contains  various  chemical compounds  and  many  pathogenic  bacteria.  To  minimize  the impact of landfill waste on the surrounding environment, the waste  is  covered  with  material  that  can  isolate  it  from  the surrounding environment. This research aims to determine the optimal level of cementation solution addition to waste sludge as  temporary  landfill  cover  using  the  MICP  method.  The research results reveal that the sample permeability meets the criteria for a temporary cover landfill, where the permeability specification limits are between 10 -4 to 10 -5 cm/s. The research revealed that 0.25M cementation solution and Bacillus Subtilis bacteria had the lowest permeability. Soil without cementation solution has a permeability coefficient value of 5.04×10 -4 cm/s, and decreases to 6.67×10 -5 cm/s with a cementation solution concentration  of  0.25M  over  a  28-day  peram  period. Variations in the 0.25M cementation solution showed its ability to reduce soil permeability by up to 86.7%. Permeability has decreased,  which  means  the  soil  pores  are  getting  smaller.
Thus, this addition can reduce soil permeability and minimize the possibility of environmental damage by leachate.
Keywords  : Bacillus Subtilis, MICP,
Permeability, Sludge.
Style  IEEE  dalam  mensitasi artikel ini:
A. Rahmadi, A. M. Indriani, and G. Utomo, “Permeabilitas Tanah Lanau Sebagai Temporary Landfill Cover yang Distabilisasi dengan  Bakteri  dan  Larutan
Sementasi,”  Jurmateks,  vol.6, no.2,  pp.  154-168  2023,  doi: 10.30737/jurmateks.v6i2.4998

## 1.  Pendahuluan
Seiring bertambahnya limbah sampah, manajemen pengelolaan sampah menjadi hal yang  sangat  perlu  diperhatikan.  Hal  ini  menekankan  pentingnya  keberadaan  TPA  (Tempat Pembuangan Akhir) sebagai fasilitas utama pengelolaan dan pembuangan akhir sampah.  TPA cenderung  memicu  berbagai  dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Di  TPA  Manggar Balikpapan, volume sampah pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan, sampai 30

## Tersedia Secara Online di
http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jurmateks/index
https://dx.doi.org/10.30737/jurmateks.v6i2.4989

## JURMATEKS
hingga 50 ton per hari, yang sebelumnya berkisar antara 380 sampai 420 ton. Saat ini,volume telah mencapai 400 hingga 450 ton. Akumulasi sampah ini dapat menghasilkan limbah cair yang dikenal sebagai air lindi. Air lindi terbentuk dari infiltrasi air hujan dan hasil dekomposisi sampah padat [1], [2]. Lindi dari TPA dapat berdampak serius pada kesehatan manusia dan dapat mencemari lingkungan serta biota perairan karena mengandung berbagai senyawa kimia organik  dan  anorganik  serta  sejumlah  bakteri  patogen.  Komponen  lainnya  dari  air  lindi mencakup amonia, timbal dan mikroba parasit seperti kutu air yang mengakibatkan iritasi kulit [3], [4].
Untuk mengurangi dampak sampah TPA terhadap lingkungan sekitarnya, penggunaan penutup dengan bahan yang mampu mengisolasi sampah dari lingkungan sekitar menjadi solusi krusial  [5].  Sistem  penutup  akhir  harus  dirancang  secara  teliti,  dan  mencakup  lapisan pengendali  erosi  tanah,  lapisan  pelindung,  lapisan  drainase,  lapisan  kedap  air,  lapisan pembuangan,  lapisan  pondasi,  dan  elemen  lainnya  [5],  [6].  Penggunaan Temporary  landfill cover dapat  digunakan  untuk  meminimalkan  infiltrasi  cairan  ke  dalam  limbah  guna menghindari terbentuknya air lindi [7]. Salah satu pendekatan untuk mengurangi emisi air lindi dari TPA sampah yaitu dengan memodifikasi lapisan penutup. Sistem Sanitary Landfill yang melibatkan  pembuangan  dan  penimbunan  sampah  di  lokasi  tertentu  dengan  pemadatan menggunakan  tanah  juga  menjadi  solusi  untuk  mengurangi  bau  serta  populasi  lalat  yang umumnya ada dia area di l TPA. Proses penutupan ini dapat mempercepat dekomposisi tanah.
Limbah lumpur dari IPAM Perumda Km. 8 Balikpapan merupakan produk samping dari proses pengolahan air minum yang berasal dari air permukaan. Lumpur tersebut terbentuk karena endapan partikel koloid yang dipercepat untuk mengendap dengan menggunakan bahan kimia aluminium [8], [9]. Sejumlah penelitian telah meneliti pemanfaatan sludge sebagai bahan untuk temporary landfill cover , dan hasilnya menunjukkan kualitas yang positif saat diperkuat dengan metode MICP ( Microbially Induced Calcite Precipitation ) [10], [5]. MICP merupakan teknik yang menggunakan mikroorganisme untuk meningkatkan sifat fisik dan mekanik tanah [11]–[13].  Metode  MICP  melalui  presipitasi  kalsit  yang  diinduksi  oleh  mikroba  dianggap sebagai pendekatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk stabilisasi tanah [14], [15].
Dalam  metode  pembuatan temporary  landfill  cover menggunakan  material  sludge instalasi  pengolahan  air  minum  yang  diperkuat  dengan  MICP  penting  untuk  mengetahui pengaruh  larutan  sementasi  yang  ditambahkan  [16]. Beberapa  penelitian temporary  landfill cover menggunakan  material  sludge  telah  banyak  dilakukan.  Penelitian  Sun,  T  2023  yang mengkaji  mengenai  dampak  lumpur  kota  yang  memadat  sebagai temporary  landfill  cover
menemukan  bahwa  permeabilitas  lapisan  penutup  mempengaruhi  distribusi  air  lindi  dan ketinggian genangan air  [5]. Penelitian Nor A., 2020 dengan fokus penambahan red gypsum pada  limbah  lumpur  sebagai temporary  landfill  cover menemukan  bahwa  komposisi  limbah lumpur  dan  gypsum  merah  tidak  mempengaruhi  konduktivitas  hidrolik  temporary  landfill cover, yang berada pada kisaran 10 -5 cm/s untuk semua campuran [17].
Namun,  belum  terdapat  penelitian  yang  mengkaji  mengenai  kadar  molaritas  larutan sementasi pada limbah lumpur sebagai temporary landfill cover dengan metode MICP. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat penambahan larutan sementasi yang  paling  optimal  pada  limbah  lumpur  sebagai temporary  landfill  cover dengan  metode MICP.  Tingkat  penambahan  terbaik  dilihat  dari  nilai  koefisien  permeabilitas  tanah  terkecil. Sehingga,  permeabilitas  tanah  yang  kecil  dapat  meminimalkan  kemungkinan  kerusakan lingkungan oleh air lindi.

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  secara  eksperimental  dengan  pembuatan  sampel  tanah  di Laboratorium Universitas Balikpapan. Sampel penelitian dibuat untuk mengetahui dampak dari penambahan  larutan  sementasi  terhadap  permeabilitas  limbah  lumpur  IPAM  Perumda  Tirta Manuntung Km.8 Kota Balikpapan. Variasi dilakukan pada konsentrasi larutan sementasi untuk melihat  bagaimana  hal  tersebut  mempengaruhi  karakteristik  temporary  landfill  cover  yang dihasilkan. Analisis mencakup evaluasi permeabilitas limbah lumpur, sifat kimia, sifat fisik dan mekanik tanah.

## 2.1 Material
Material yang digunakan yaitu tanah lumpur IPAM Perumda Tirta Manuntung Km.8 Kota Balikpapan, bakteri Bacillus Subtilis sebagai pencampur, dan Larutan Sementasi dengan variasi 0,25M, 0,5M, 0,75M sebanyak 2% . Proses stabilisasi aditif melibatkan pencampuran tanah  lumpur  IPAM  Perumda  Tirta  Manuntung  Km.8  Balikpapan  dengan  bakteri Bacillus Subtilis yang dikultur selama umur 3 hari, dengan prosentase sebanyak 6%. dan
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Gambar 1. Limbah Lumpur IPAM Perumda Tirta Manuntung Km.8 Balikpapan

## 2.2 Kultur Bakteri
Berdasarkan  Marini  Indriani,  2023  [18]  campuran  yang  digunakan  untuk perkembangbiakkan bakteri Bacillus Subtilis antara lain 20 g Urea, 3 g Nutrient Broth (NB),
2,12 g NaHCO 3 , 4,14 g CaCL 2 2H 2 O, 10 g NH 4 Cl. Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer  dan  dilarutkan  dengan  menggunakan  air  (aquades)  sebanyak  1000  ml.  Larutan tersebut kemudian disterilkan ke dalam autoclave dengan suhu 121 o C.
Sumber: Hasil Penelitian (2023).

## Gambar 2. Bakteri Bacillus Subtilis
Proses  pembuatan  campuran  antara  bakteri Bacillus  Subtilis dan  media  B4  dimulai dengan menyiapkan 500 ml air (aquades) dan mencampurnya dengan Nutrient Broth sebanyak 3  gram,  serta  500  ml  air  (aquades)  tanpa  campuran  dalam  gelas erlenmeyer yang  terpisah. Kedua gelas erlenmeyer tersebut dimasukkan ke dalam autoclave pada suhu 121 0 C dan tekanan 1 atm selama 15 menit. Dalam kondisi medium dingi, dilakukan proses inokulasi bakteri dengan mencampurkan  isolat  bakteri  ke  dalam  medium  B4  yang  telah  disiapkan.  Semua  proses dilakukan  di  dalam  alat  Laminar  Air  flow  untuk  memastikan  kestabilan,  terkontrol,  dan sterilisasi  lingkungan.  Suspensi  bakteri  diambil  sebanyak  2%  dari  total  medium  B4  untuk dimasukkan  ke  dalam  tabung Erlenmeyer .  Media  tersebut  kemudian  diaduk  dengan  alat penggetar hingga bakteri tercampur merata dengan media. Setelah itu, kultur bakteri dibiarkan selama 3 hari sebelum diaplikasikan ke tanah yang akan di stabilisasi.
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Gambar 3. Kultur Bakteri Bacillus Subtilis

## 2.3 Larutan Sementasi
Berdasarkan  Rajiv  T,  2021  [19],  proses  pembuatan  larutan  sementasi  dibutuhkan campuran urea dengan CaCl 2 2H 2 O dengan komposisi dapat ditunjukkan pada Tabel 1 . Tabel 1. Campuran Larutan Sementasi Molaritas Urea (g) Cacl 2 2H 2 O (g) 0,25 7,5 13,875 0,5 15 27,75 0,75 22,5 41,625
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Gambar 4. Pembuatan Larutan Sementasi
Proses pembuatan larutan sementasi yaitu mencampurkan air dengan Urea dan CaCl 2 2H 2 O sesuai konsentrasi yang tertera pada Tabel 1. Campuran tersebut diaduk hingga semua bahan larut sempurna dengan konsentrasi masing-masing 0,25M, 0,5M, dan 0,75M. Larutan yang  terbentuk  kemudian  dituangkan  ke  dalam  tabung Erlenmeyer dan  ditutup  rapat. Selanjutnya, larutan sementasi dibiarkan pada suhu ruang selama 72 jam atau 3 hari sebelum digunakan.

## 2.4 Pengujian Tanah
Pengujian  dan  analisa  tanah  di  laboratorium  dilakukan  dalam  3  (tiga)  tahap  yaitu pengujian  mengenai  karakteristik  kimia  melalui  pengujian  XRF  ( X  Ray  Fluorescence Spectrometer Tanah),  pengujian  mengenai  karakteristik  fisik  ( Tabel  2) dan  pengujian  sifat mekanis tanah ( Tabel 3) [20] .
Tabel 2. Standar Pengujian Karakteristik Fisik Tanah
No Pengujian Standar 1 Kadar Air ASTM D 2216-71 2 Berat Jenis (GS) SNI 03-1964-1990 3 Batas – Batas Atterberg ASTM D 4318 Sumber: Hasil Penelitian (2023). Tabel 3. Standar Pengujian Karakteristik Mekanis Tanah No Pengujian Standar 1 Kepadatan (Standard Proctor Test) ASTM D 1557 2 Permeabilitas ASTM 2434-68 Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Berdasarkan  Tao  Sun,  2023  saat  ini,  para  ahli  telah  memberikan  beberapa  saran mengenai permeabilitas tanah penutup sementara, misalnya berkisar antara 10 -4 cm/s dan 10 -5 cm/s  [5].  Rancangan  penelitian  untuk  benda  uji  permeabilitas  dengan  penambahan  larutan sementasi dengan variasi sebesar 0,25M, 0,5M, dan 0,75M sebanyak 2%  sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4 .
Tabel 4. Rancangan Benda Uji Permeabilitas
Pengujian Umur Kultur Bakteri dan Persentasi Bakeri Molaritas Sementasi 2% Jumlah Sample Masa Peram 7 14 21 28 PERMEABILITAS 3 Hari 6% 0,25M 3 3 3 3 0,5M 3 3 3 3 0,75M 3 3 3 3
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Gambar 5. Pencampuran Sampel Dengan Rancangan Sesuai Pada Tabel 4

## 3.  Hasil dan Diskusi
Hasil  uji  karakteristik  kimia,  fisik  tanah,  dan  mekanis  tanah  dilakukan  untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada sampel yang distabilisasi dengan variasi penambahan larutan sementasi dan bakteri Bacillus Subtilis diuraikan sebagai berikut:

## 3.1 Pengujian Karakteristik Kimiawi
Berdasarkan hasil  pengujian XRF ( X Ray Fluorescence Spectrometer ) pada sampel lumpur yang telah dilaksanakan di laboratorium kimia diperoleh hasil pengujian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5 .
Tabel 5. Hasil Pengujian Karakteristik Kimia (XRF) Tanah
Element Concentration (%) Fe 89,4394 Ca 4,0651 Si 2,9910 Al 2,2701 S 0,4957 K 0,3366 Mn 0,2343 Ti 0,1354 Cl 0,0164 Cu 0,0117 V 0,0042
Sumber: Hasil Pengujian XRF (2023).
Hasil pengujian menunjukkan kandungan Ca yaitu sebesar 4,0651%. Unsur Ca inilah yang diharapkan dapat bereaksi dengan bakteri Bacillus Subtilis sehingga membentuk kalsium (CaCO 3 ) [21]–[23]. Dalam konteks stabilisasi tanah, reaksi ini dapat berperan dalam mengubah sifat  fisik  dan  mekanik  tanah,  potensialnya  untuk  meningkatkan  kekuatan  serta  mengurangi permeabilitas tanah.
Penambahan  Ca  yang  diambil  dari  CaCl 2 .2H 2 O  yang  secara  hidrolisis  spontan membentuk 1 mol amonia dan asam karbonat sebagai berikut
CO (NH 2 ) 2 + H 2 O bacteria →NH 2 COO - + NH 4 +
NH 2 COO - + H 2 O → HCO 3 + NH 3
Ca 2+ + HCO 3 + NH 3 → CaCO 3 + NH 4 +
Sumber: Applicability of Biocementation Technique by Bacillus Subtilis and Its Effect of permeability in Organic Soil [10] .
Gambar 6. Waktu Permeabilitas dari Dua Sampel.
Berdasarkan Gambar 6 sampel dengan campuran CaCO3 memiliki waktu yang lebih lama  dibandingkan  dengan  sampel  tanpa  campuran  CaCO3.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Penambahan  CaCO3  pada  benda  uji  akan  mengurangi  permeabilitas  pada  tanah.  Hal  ini disebabkan  oleh  bakteri  Bacilus  Subtilis  yang  mengisi  pori  tanah    [10].    Proses  hidrolisis
spontan  dari  CaCl2.2H2O  menghasilkan  dua  komponen  utama  yang  berperan  dalam  reaksi dengan bakteri Bacillus Subtilis, yaitu amonium (NH4+) dan karbonat (HCO3-). Bakteri dalam reaksi ini akan merubah urea menjadi ion amonium (NH4+) dan ion karbonat (HCO3-). Ion- ion  ini kemudian berinteraksi  dengan kalsium  (Ca2+) yang ada di  lingkungan tanah. Proses interaksi ini menghasilkan pembentukan kalsium karbonat (CaCO3) serta amonium (NH4+). Pembentukan CaCO3 ini menjadi titik fokus dalam proses stabilisasi tanah. CaCO3 membantu mengisi pori-pori tanah, meningkatkan kepadatan, dan mengurangi permeabilitasnya.

## 3.2 Pengujian Karakteristik Fisik Lumpur
Untuk mengetahui karakteristik fisik dilakukan pengujian lumpur terhadap kadar air, analisa saringan, berat jenis, batas plastis, batas cair, dan indeks plastisitas. Hasil dari pengujian karakteristik fisik lumpur dapat dilihat pada Tabel 6 . Dari hasil Analisa sifat fisik yang telah dilakukan, diketahui bahwa sample termasuk jenis kategori tanah berbutir halus karena 63% lolos  saringan  no.200  dengan  kadar  air  yang  cukup  tinggi  yaitu  42,54%.  Dari  hasil  uji hydrometer  diketahui  bahwa  sebesar  39,8%  sample  adalah  lanau  dan  25%  sample  adalah lempung.

## Tabel 6. Hasil Pengujian Karakteristik Fisik Tanah
Jenis Pengujian Hasil Berat jenis ( Specific Grafity,G S ) 2,62 g/cm 3 Kadar air ( Water Content ) 42,54 % Batas cair ( Liquid Limit, LL ) 45,65 % Batas plastis ( Plastic Limit, PL ) 32,32 % Indeks Plastisitas ( Plasticity index,IP ) 13,33% Lolos saringan no.200 63 %
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Karakteristik  fisik  tanah  menunjukkan  bahwa  tanah  tersebut  cenderung  memiliki kemampuan untuk mengalami perubahan volumetrik yang signifikan dengan perubahan kadar airnya. Lebih lanjut, batas cair dan batas plastis yang relatif dekat menunjukkan tanah ini kurang stabil  terhadap  perubahan  kelembaban.  Kadar  air  yang  tinggi  juga  dapat  mempengaruhi permeabilitas tanah, di mana tanah dengan tingkat kelembaban yang tinggi cenderung memiliki permeabilitas yang rendah. Meskipun lolos saringan no. 200 sebesar 63%, yang menunjukkan komposisi  butiran  yang  halus,  nilai  berat  jenis  yang  relatif  tinggi,  yaitu  2,62  g/cm3, menandakan  adanya  kemungkinan  partikel-partikel  berukuran  besar.  Namun,  secara  umum, kadar  air  yang  tinggi  menandakan  bahwa  tanah  ini  memiliki  potensi  untuk  memiliki permeabilitas yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan tertera pada Gambar 7 .
Sumber: Korelasi Permeabilitas Berdasarkan Ukuran Butiran dan Plastisitas Tanah [24]
Gambar 7. Hubungan Permeabilitas dengan Persen Butiran Halus Dari Gambar 7 menunjukkan bahwa semakin banyak butiran halus yang terkandung dalam  tanah  maka  koefisien  permeabilitas  tanah  tersebut  semakin  kecil.  Nilai  Koefisien permeabilitas tanah yang kecil menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki permeabilitas yang rendah [24].

## 3.3 Pengujian Sifat Mekanis
Hasil  pengujian  sifat  mekanis  tanah  lumpur  meliputi  uji standar  proctor  test dan permeabilitas. Hasil Uji Proctor Test dapat dilihat pada Gambar 1 .
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Gambar 8. Grafik Hubungan Antara Kadar Air Dengan Berat Volume Kering Sample Hasil uji didapatkan berat volume kering maksimum (MDD) sebesar 1,099 g/cc dan kadar  air  optimum  (OMC)  sebesar  33,65%.  Hal  ini  mengindikasikan  titik  di  mana  tanah mencapai kepadatan tertinggi dengan kelembaban tertentu. Pada titik MDD, tanah mencapai kepadatan  maksimumnya,  yang  berarti  kekuatan  dan  stabilitasnya  pada  tingkat  tertinggi. Sedangkan OMC mengacu pada tingkat kelembaban optimal yang diperlukan untuk mencapai kepadatan tanah yang maksimum
0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 30 31 32 33 34 35 36 37 D ry D ensit y gr/c m3 Moisture Content (%) MDD : 1,099 g/cc O M C 3 3 ,6 5 %
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Gambar 9. Uji Permeabilitas
Untuk menilai permeabilitas tanah berbutir halus dilakukan uji menggunakan metode tinggi energi turun ( Falling Head ) [25]. Hasil uji menunjukkan nilai koefisien sebesar 5,04 × 10 - 4 cm/s. Nilai tersebut menunjukkan karakteristik permeabilitas yang cenderung tinggi. Hal ini mengindikasikan  bahwa  tanah  tersebut  memiliki  kemampuan  tanah  untuk  membiarkan pergerakan air melaluinya dengan relatif mudah. Dalam konteks ini, tanah tersebut cenderung memiliki  kemampuan  untuk  mengalirkan  air  dengan  lebih  lancar  dan  cepat.  Hal  ini  dapat memiliki  implikasi  pada  potensi  terjadinya  pergerakan  cairan  di  dalamnya,  yang  mungkin mempengaruhi proses filtrasi atau pergerakan limbah dalam suatu lingkungan tertentu.

## 3.4 Hasil Stabilisasi
Setelah  mendapatkan  nilai  berat  volume  kering  tanah  maksimum  ( maximum  dry density )  dan  menentukan  nilai  kadar  air  optimum  ( optimum  moisture  content )  dari  hasil  uji proctor test dilakukan pengujian permeabilitas dengan variasi penambahan larutan sementasi dan bakteri Bacillus Subtilis .
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Gambar 10. Sample Tanah Sebelum Distabilisasi Dengan Metode MICP
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Gambar 11. Sample Tanah Setelah Distabilisasi Dengan Metode MICP
Hasil  pengujian  permeabilitas  dengan  penambahan  larutan  sementasi  dan  bakteri Bacillus Subtilis pada umur kultur 3 hari dapat dilihat pada Tabel 8 .

## Tabel 7. Hasil Nilai Uji Permeabilitas
Parameter Uji Konsentrasi Masa Peram Sample (Hari) 7 14 21 28 Permeabilitas (cm/s) 0,25M 3,58 × 10 -4 2,94 × 10 -4 1,58 × 10 -4 6,67 × 10 -5 0,5 M 3,96 × 10 -4 3,14 × 10 -4 1,97 × 10 -4 1,19 × 10 -4 0,75 M 4,07 × 10 -4 3,45 × 10 -4 2,43 × 10 -4 1,57 × 10 -4 Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Sumber: Hasil Penelitian (2023).
Gambar 12. Grafik Perbandingan Hasil Uji Permeabilitas Pada Campuran Larutan Sementasi Dengan Variasi 0,25M, 0,5M, 0,75M
Hasil pengujian menunjukkan perbedaan penurunan permeabilitas dengan berdasarkan variasi campuran larutan sementasi yang ditambahkan. Hasil uji  menegaskan bahwa sampel yang  dioptimalkan  dengan  larutan  sementasi  dan  bakteri bacillus  subtilis memiliki permeabilitas  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  sampel  yang  tidak  diberi  perlakuan. Dalam  grafik  ( Gambar  12) ,  terlihat  bahwa  nilai  permeabilitas  paling  rendah  terdapat  pada
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 0 7 14 21 28 Pe rm eab ility ( 10 -4 cm /s ) Curing Time (Days) Untreated Permeability 0,25M Permeability 0,5M Permeability 0,75M Untreated
sampel  dengan  campuran  larutan  sementasi  sebesar  0,25M.  Temuan  ini  sejalan  dengan penelitian yang penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kristal CaCO 3 yang efektif dapat diproduksi melalui kombinasi larutan sementasi dengan konsentrasi rendah (0,25 M) [16].
Permeabilitas  tertinggi  terdapat  pada  sampel  larutan  sementasi  0,75M  pada  masa peram 7 hari yaitu sebesar 4,07 × 10 -4 cm/s, sementara permeabilitas terendah diperoleh sebesar 6,67 × 10 -5 cm/s dengan konsentrasi larutan sementasi 0,25M pada masa peram selama 28 hari. Dalam setiap variasi larutan sementasi, terjadi penurunan permeabilitas seiring meningkatnya masa  pemeraman  sampel.    Variasi  larutan  sementasi  0,25M  menunjukkan  kemampuannya menurunkan  permeabilitas  tanah  hingga  86,7%,  sementara  variasi  0,5M  dan  0,75M  mampu menurunkan  permeabilitas  tanah  masing-masing  hingga  76,2%  dan  68,8%.  Permeabilitas mengalami penurunan yang artinya pori-pori tanah semakin mengecil.  Ruang pori mengecil karena  efek  pengisian  sebagian  kristal  sehingga  menyebabkan  penurunan  permeabilitas  dan porositas [5].

## 4.  Kesimpulan
Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  penambahan  larutan  sementasi  mampu menurunkan  permeabilitas  tanah.  Larutan  sementasi  0,25M  dan  bakteri Bacillus  Subtilis memiliki permeabilitas paling rendah. Tanah tanpa larutan sementasi memiliki nilai koefisien permeabilitas sebesar 5,04 × 10 -4 cm/s, dan turun menjadi 6,67 × 10 -5 cm/s dengan konsentrasi larutan sementasi 0,25M pada masa peram selama 28 hari. Variasi larutan sementasi 0,25M menunjukkan kemampuannya menurunkan permeabilitas tanah hingga  86,7%. Permeabilitas mengalami  penurunan  yang  artinya  pori-pori  tanah  semakin  mengecil.    Sehingga,  dengan penambahan tersebut mampu membuat permeabilitas tanah menurun dan dapat meminimalkan kemungkinan kerusakan lingkungan oleh air lindi.

## 5.  Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kepada Universitas Balikpapan, khususnya kepada Program Studi Teknik Sipil yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan penyusunan laporan.

## Daftar Pustaka
[1] A. Mojiri et al. , “Treatment of landfill leachate with different techniques: An overview,” J. Water Reuse Desalin. , vol. 11, no. 1, pp. 66–96, 2021, doi: 10.2166/wrd.2020.079.
[2] S. H. Nur, “Studi Hydraulic Conductivity Clay Liner Dengan Variasi Tingkat Kepadatan Tertentu  Terinfiltrasi  Air  Lindi,” J.  Keteknikan  dan  Sains  (JUTEKS)-LPPM  UNHAS , vol. 1, no. 1, pp. 48–52, 2018.
[3] F. Laili, “Analisa Kualitas Air Lindi Dan Potensi Penyebarannya Ke Lingkungan Sekitar Tpa  Gunung  Tugel  Kabupaten  Banyumas,” Akhir,  Tugas  Lingkungan,  Jur.  Tek.  Tek. Fak. Dan, Sipil Indones. Univ. Islam , 2021.
[4] R. P. Mallawa, S. G. Rondonuwu, and A. N. Sarajar, “Analisis Self Healing Capacity (SHC) Pada Geosynthetic Clay Liners (GCL) Dengan Lempung Lunak Sebagai Material Pengisi  Melalui  Uji  Direct  Shear,” TEKNO ,  2022,  [Online].  Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/
[5] T. Sun et al. , “Impact of Solidified Municipal Sludge as Temporary Covering Soil on the Stability of Landfill Slope,” Appl. Sci. , vol. 13, no. 5, 2023, doi: 10.3390/app13052786.
[6] N. A. Rosli, H. Abdul Aziz, A. B. H. Kueh, L. L. P. Lim, and M. H. Zawawi, “Leaching Behaviour of Synthetic Leachate through a Sewage Sludge and Red Gypsum Composite as Intermediate Landfill Cover,” Sustain. , vol. 15, no. 5, 2023, doi: 10.3390/su15054229.
[7] R.  Cossu  and  R.  Stegmann, Solid  Waste  Landfilling ,  1st  ed.  Concepts,  Processes, Technology, 2018.
[8] S. E. Sucahyo, N. A. Firdaus, and L. Lintang, “Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Lumpur PDAM Cilacap,” J. Georafflesia , vol. 3, no. 2, pp. 81–88, 2019.
[9] A.  S.  Ruviaro,  L.  Silvestro,  T.  P.  Scolaro,  P.  R.  de  Matos,  and  F.  Pelisser,  “Use  of calcined  water  treatment  plant  sludge  for  sustainable  cementitious  composites production,” J. Clean. Prod. , vol. 327, no. 129484, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129484.
[10]  F.  Syarif,  G.  Mahadika  Davino,  and  M.  Ferry  Ardianto,  “Penerapan  Teknik Biocementation Oleh Bacillus Subtilis Dan Pengaruhnya Terhadap Permeabilitas Pada Tanah  Organik,” J.  Saintis ,  vol.  20,  no.  01,  pp.  47–52,  2020,  doi: 10.25299/saintis.2020.vol20(01).4809.
[11]  A.  Marini,  G.  Utomo,  and  H.  Ryka,  “The  Effect  Of  Microbially  Induced  Calcite Precipitation (MICP) On Shear Strength Of Coal Contaminated Soil,” Proceeding Int. Conf. Appl. Smart Green Innov. , vol. 1, no. 1, pp. 28–32, 2022, doi: 10.36277/icasgi.vi.6.
[12]  A. Marini, G. Utomo, and M. Nur Fadhillah, “Pengaruh Semen Pada Tanah Lempung Plastisitas Rendah Terhadap Nilai Cbr,” J. Ilm. Tek. Sipil TRANSUKMA , vol. 4, no. 1, pp. 23–32, 2021, doi: 10.36277/transukma.v4i1.107.
[13]  A.  M.  Indriani  and  G.  Utomo,  “Pengaruh  Microbially  Induced  Calcite  Precipitation (MICP) terhadap Perilaku Kuat Geser Tanah Terkontaminasi Batubara,” Cived , vol. 10, no. 1, p. 53, 2023, doi: 10.24036/cived.v10i1.122318.
[14]  A. Miftah, H. Khodadadi Tirkolaei, and H. Bilsel, “Bio-precipitation of CaCO3 for soil improvement: A Review,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. , vol. 800, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/800/1/012037.
[15]  Z. S. Hadi and K. A. Saeed, “Effect of microbial-induced calcite precipitation (MICP) on the strength of soil contaminated with lead nitrate,” J. Mech. Behav. Mater. , vol. 31, no. 1, pp. 143–149, 2022, doi: 10.1515/jmbm-2022-0016.
[16]  D. Mujah, L. Cheng, and M. A. Shahin, “Microstructural and Geomechanical Study on Biocemented Sand for Optimization of MICP Process,” J. Mater. Civ. Eng. , vol. 31, no. 4, 2019, doi: 10.1061/(asce)mt.1943-5533.0002660.
[17]  N. A. Rosli, H. A. Aziz, M. R. Selamat, and L. L. P. Lim, “A mixture of sewage sludge and  red  gypsum  as  an  alternative  material  for  temporary  landfill  cover,” J.  Environ.
Manage. , vol. 263, no. 110420, 2020, doi:
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110420.
[18]  A.  M.  Indriani,  G.  Utomo,  and  N.  Fitriyani,  “Pengaruh  Kultur  Bakteri  Pada  Proses Biosementasi Tanah Laterit Terhadap Nilai CBR,” Media Ilm. Tek. Sipil , vol. 11, no. 2, pp. 143–149, 2023, doi: 10.33084/mits.v11i2.4590.
[19]  Rajiv  and  Nirmaladevi,  “Stabilization  of  Clay  Soil  by  MICP  using  Ureolytic  /  Non- Ureolytic  Bacteria,” Int.  J.  Eng.  Res.  Technol. ,  vol.  10,  no.  5,  pp.  384–388,  2021,
[Online]. Available: www.ijert.org
[20]  B.  Susanti,  Eko  Indah;  Prihatiningsih,  “Perubahan  Karakteristik  Clay  Liner  Yang Distabilisasi  Dengan  Kapur  Di  Tpa  Supit  Urang  Pada  Konstruksi  Sanitary  Landfill Akibat Rembesan Leachate,” Snst 9 , pp. 28–33, 2018.
[21]  A. M. Indriani, T. Harianto, A. R. Djamaluddin, and A. Arsyad, “Bioremediation of Coal Contaminated Soil As the Road Foundations Layer,” Int. J. GEOMATE , vol. 21, no. 84, pp. 76–84, 2021, doi: 10.21660/2021.84.j2124.
[22]  A.  Marini  Indriani,  G.  Utomo,  and  R.  Syahputra,  “Pengaruh  Siklus  Basah  Kering terhadap  Perilaku  Mekanik  Tanah  Lempung  Stabilisasi  Biosementasi  dengan  Bakteri Bacillus  Subtilis,” Cived ,  vol.  10,  no.  2,  pp.  416–427,  2023,  [Online].  Available: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/index416
[23]  A.  A.  Ayalew  and  I.  Demir,  “Physiochemical  Characterization  of  Ethiopian  Mined Kaolin Clay through Beneficiation Process,” Adv. Mater. Sci. Eng. , vol. 2023, 2023, doi: 10.1155/2023/9104807.
[24]  H.  Irawan  and  S.  AN,  “Korelasi  Permeabilitas  Berdasarkan  Ukuran  Butiran  dan Plastisitas Tanah,” Univ. Riau , no. 1989, 2012.
[25]  Y. Chen, Y. Han, X. Zhang, S. Sarajpoor, S. Zhang, and X. Yao, “Experimental study on  permeability  and  strength  characteristics  of  MICP-treated  calcareous  sand,” Biogeotechnics , vol. 1, no. 3, p. 100034, 2023, doi: 10.1016/j.bgtech.2023.100034.